— 215 — 
í exceso de carbonato de barita: recojidoslos precipitados, separé el sulfato por el ácido 
clorobídrico i el exceso de barita por el ácido sulfúrico. Del licor filtrado precipité e[ 
hierro por amoniaco puro. El óxido de hierro lavado, secado i pesado dió la siguiente 
cantidad de metal. 
50 granos de mineral dieron 0.8S0 de óxido de hierro =0.6 16 hierro»- 1.232 p. 0 /° 
A la disolución filtrada que resultó de la separación del exceso de carbonato de 
barita i de óxido de hierro agregué ácido sulfúrico para separar el exceso de barita, 
i en seguida precipité el zinc por el carbonato de sosa. 
50 granos de mineral dieron 4, 56 de óxido de zinc calcinado- 3. 63 zn.— 7. 26 p. 0 /„ 
Para determinar las cantidades pequeñas de oro i plata, he hecho hervir 1000 gr. 
de mineral por mucho tiempo, (6 a 8 horas) con ácido nítrico puro. En esta opera- 
ción se formó mucho ácido antimonioso, con un polvito negro de oro que quedó, i 
los otros metales fueron disueltos. — La solución filtrada dió, con adición de ácido 
hidroclórico, 1 grano de cloruro de plata— 0,75 plata— 0.065 p. 0 /° 
La mayor parte de ácido antimonioso se separó con mucho cuidado por medio del 
lavado dejando el polvito pesado de oro mezclado con unos pocos granos de materia. 
Esta pequeña cantidad fundida con litargirio, dos granos de plata i un poco de flujo 
negro, dió un boton de plomo, el que después de copelación i refinación por el ácido 
nítrico dió 0,03 gr. de oro— 0.003 °/ 0 
Para determinar la cantidad de azufre, 20 granos de mineral fueron disueltos en 
agua rejia i el ácido sulfúrico precipitado en el estado de sulfato de barita. 
20 granos mineral dieron 44. 68 sulfato de Barita— 6. 07 azufre=30. 35 p.°/° 
La siguiente es la composición en cien parles. 
Oro 0.003 
Plata 0*075 
Cobre 36.720 
Hierro 1.232 
Zinc 7.260 
Antimonio 20.28 4 
Arsénico *. 3*912 
Bzufre 30.350 
99.836 * 
Pérdida en análisi.s . . 164 
Agosto 1 1 de 1 850. 
100.000 
